SÉANCE DU 3 NOVEMBRE IC,l3. 777 



préparation des aciers spéciaux, c'est-à-dire Je manganèse, le silicium, 

 l'aluminium, le chrome, le tungstène, le molybdène. Elles font suite au 

 travail déjà publié relatif à l'influence du nickel ('). Le dispositif expéri- 

 mental fut d'ailleurs le même et a été décrit à cette occasion. 



Les alliages, au nombre de 60 (soit : Fe-C 7, Fe-C-Cr 17, Fe-C-Mn 4, Fe-C-Ai 7, 

 Fe-C-Si 7, Fe-C-Tu 10, Fe-C-Mo 8), se répartissent en deux groupes de teneur en 

 carbone voisines de 0.1 5 pour 100 et 0,80 pour 100, sauf pour la série Fe-C, dont la 

 teneur varie de o (fer électrolytique pur) à 1.6 pour 100. Ils ont été expérimentés 

 sous deux états : 



i° Après un recuit de 3 heures à goo°-iooo°, le refroidissement ayant duré environ 

 8 heures; 



2° Après trempe à partir de 1000 dans Feau à i4". La température de chauffage a 

 été choisie aussi élevée afin de faciliter la mise en solution des carbures. 



On a mesuré, dans chaque cas. le pouvoir thermo-électrique moyen par rapport au 

 plomb entre — 78 et o" et entre -+- 100" et o". 



Ou trouvera cesanalyses et les résultats numériques, trop nombreux pour 

 être insérés ici, dans un autre Recueil. 



Si l'on construit, pour les échantillons de chaque série de même teneur 

 en carbone, les courbes représentant la variation du pouvoir thermo-élec- 

 trique moyen en fonction de la teneur en métal ajouté, on constate que, 

 presque toujours, la trempe diminue le pouvoir thermo-électrique, l'écart 

 entre les résultats trouvés pour les alliages recuits et trempés étant très 

 faible pour ceux renfermant une notable proportion de chrome ou de 

 tungstène. L'étude de la résistance électrique avait déjà donné des résultats 

 analogues ( 2 ). Cet écart est en général plus important pour les séries à forte 

 teneur en carbone, montrant ainsi l'influence de la mise en solution solide 

 de ce métalloïde par trempe. 



De plus, ces courbes, d'après leur allure générale, peuvent se diviser en 

 deux groupes : 



i° Les métaux tels que le manganèse, le silicium, l'aluminium donnent 

 une courbe continue, s'abaissant tout de suite très rapidement, et rappelant 

 la forme d'un U, ou tout au moins de la première branche d'un U, dans 

 les cas où l'on n'a pu explorer les teneurs élevées en élément étranger. C'est 

 la forme déjà observée pour les aciers au nickel irréversibles ( fig. 1). 



D'après ce qu'on sait sur les relations entre la forme de ces courbes et la 



(') E.-L. Dupuï et A. Portkviî*, Comptes rendus, t. 155, 20 nov. 1912, p. 108 '.. 

 (-) A. PoKTEVlN, Revue de Métallurgie, t. VI, 1909, p. i3o4. 



C R.. i 9 i3, î' Semestre. (T. 167, N° 18.) loi 



